( ..o3 ) 

 les autres sels de ce métiil ; une poiiion de l'oxyde se iirécipite, l'autre reste 

 en dissolution. 



» i5° La solution très-acide de Ga^Cl^ est précipitée parle prussiate 

 jaune (échantillon n" 4). 



u 16" La solution ammoniacale de sulfate de Ga est décomposée par le 

 courant voltaïque. Du gallium métallique se dépose sur la lame de platine 

 servant d'électrode négative. L'électrode positive se recouvre en même 

 temps d'un voile blancliàtre, formé par une pellicule qui se détache facile- 

 ment du platine et est insoluble dans un grand excès de AzH' (échantillon 

 n° 5). Dans une première opération, i^^, 6 de Ga se sont déposés en 

 4'' 3o" sur une lame de platine ayant environ i85 millimètres carrés de 

 superficie; la surface de l'électrode positive était de S'yy millimètres carrés. 

 La pile se composait de cinq couples bichromate (zincs : i7"^™X lo*^™) ac- 

 couplés en tension. L'échantillon que j'ai l'honneur d'offrir à l'Académie 

 (échantillon n° 1) pèse 3'"^, 4;il s'est déposé en cinq heures quarante mi- 

 nutes sur une surface d'environ 1 23 à 124 millimètres carrés; l'électrode 

 positive avait 877 millimètres carrés; le courant était fourni par 10 élé- 

 ments bichromate (zincs : i7'""x 10'''") accouplés en tension. 



» 17° Le gallium électrolytique forme une couche très-adhérente; il est 

 dur; il se polit assez mal pa.v frollemeiil (i) avec un brunissoir d'agate (cette 

 opération a été pratiquée sur une petite portion de l'une des faces de l'é- 

 chantillon n° 1). Un meilleur poli s'obtient par une forte compression sous 

 le brunissoir (cela a été fait sur l'autre face de l'échantillon n° 1): le métal 

 acquiert ainsi beaucoup d'éclat et m'a paru un peu plus blanc que le pla- 

 tine. Quand le courant électrique est convenablement réglé, ainsi que les 

 dimensions relatives des électrodes, le gallium présente une belle surface 

 mate, d'un blanc argentin, finement granulée et parsemée de petits points 

 brillants que le microscope montre être des cristaux. 



» 18° Le Ga, déposé sur une lame de platine, ne s'oxyde pas notable- 

 ment (2) pendant les lavages à l'eau froide ou bouillante, non plus que par 

 un séchage à l'air libre poussé jusque vers aoo degrés; il décompose l'eau 

 acidulée de H Cl à froid et plus rapidement à chaud, avec un vif dégagement 

 d'hydrogène. 



(i) Les petits fragments détachés par le frottement du biunissoir ont été placés dans le 

 tube n" i. 



(2) La surface polie s'est cependant un prii voilée au bout de fiuelqucs jours, par suite 

 sans doute d'une légère oxydation superficielle. 



